관        보
               제14881호                                      2001. 8. 21. (화요일)
                기구및용기·포장의기준및규격중개정(안)         3. 시험방법에10을다음과같이신설한다.
             기구및용기·포장의기준및규격중다음과같이개
                                              10. 전분제시험방법
            정한다.
                                               1)재질시험
            2. 재질별 규격1. 합성수지제에1-34 및1-35를다
                                                 (1)납 및 안티몬
             음과같이신설한다.
                                                  2. 합성수지제 시험방법1) 재질시험(1) 납
             1-34 폴리페닐렌설파이드(polyphenylenesulf
                                                   및카드뮴에따라시험한다.
               ide:PPS)
                                              2)용출시험
               1)정 의
                                               (1)시험용액의조제
                폴리페닐렌설파이드라함은p-디클로로벤젠
                                                 검체를가능하면물로잘씻은후각시험법에
                (p-dichlorobenzene)과 황화나트륨(sodium
                                                 규정되어있는침출용액을사용하여다음과같
                sulfide)의 중합물질을 50%이상 함유하는 중
                                                 이 만든다. 액체를 넣을 수 있는 검체(액체를
                합체를말한다.
                                                 넣을수있는형태로된기구·용기류를말하
               2)재질규격(mg/kg)
                                                 며일반적으로포장류는제외한다)는침출용액
                (1)납 및 카드뮴:각각100이하
                                                 을가득히채워시계접시로덮고상온에서l0
               3)용출규격(mg/l)
                                                 분간방치한다. 액체를넣을수없는검체에있
                (1)중금속:1.0 이하(납으로서)
                                                 어서는표면적(양면의표면적을합하여계산한
                (2)과망간산칼륨소비량:10이하
                                                 다) 1㎝2에 눀하여 2㎖의 비율로 취한 침출용
                (3)증발잔류물:30이하
                                                 액에담근후상온에서l0분간방치한다. 다만,
             1-35 폴리에테르설폰(polyethersulfone:PES)
                                                 열탕용은95°로 유지한 침출용액에 5분간 담
               1)정 의
                                                 그어침출한다.
                폴리에테르설폰이라함은4,4’-디클로로디페
                                               (2)시 험
                닐설폰(4,4’-dichlorodiphenylsulfone)과
                                                 ①비 소
                4,4’-디히드록시디페닐설폰(4,4’-dihydroxy
                                                  침출용액으로서물및4%초산을사용하여
                dipheny lsulfone)의 중합물질을 50% 이상 함
                                                  만든시험용액에눀하여다음의시험을한
                유하는중합체를말한다.
                                                  다. 시험용액 l0㎖를 취하여 제7. 일반시험
               2)재질규격(mg/kg)
                                                  법 6. 유해성금속시험법 3)금속별시험 (1)
                (1)납 및 카드뮴:각각100이하
                                                  비소에따라시험한다.
               3)용출규격(mg/l) 
                                                 (2)중금속
                (1)중금속:1.0이하(납으로서)
                                                  2. 합성수지제 시험방법2) 용출시험(4) 중
                (2)과망간산칼륨소비량:10이하
                                                   금속의시험에따른다. 
                (3)증발잔류물:30이하
            2. 재질별규격에9를다음과같이신설한다.             (3)포름알데히드
             9. 전분제(starch)
                                               침출용액으로서물을사용하여만든시험용액에
               1)정 의
                                               눀하여다음의시험을한다. 시험용액의l0㎖를
                전분제라함은전분(starch) 70% 이상을원료
                                               증기류에취하여2. 합성수지제시험방법2) 용
                로하여적절하게처리한것을말한다.
                                               출시험(8) 포름알데히드시험에따라시험한다. 
               2)재질규격(mg/kg)
                                              (4)형광증백제
                (1)납 및 카드뮴:각각100이하
                                               5. 종이 또는 가공지제시험방법2) 용출시험(2)
               3)용출규격(mg/l) 
                                                 시험(4)형광증백제의시험에따른다.
                (1)비소:0.1이하
                                              (5)과망간산칼륨소비량
                (2)중금속:1.0이하(납으로서)
                                               2. 합성수지제 시험방법2) 용출시험(3) 과망간
                (3)포름알데히드:4.0이하
                                                 산칼륨소비량의시험에따른다.
                (4)형광증백제:불검출
                                                 부 칙
                (5)과망간산칼륨소비량:10이하
                                             이고시는고시한날부터시행한다. 
                                           40